Chcmisclier Bestand der Zeotithc. "M 



III ber. 



SiO, 36-09 36-32 — 13 



AI, 6, 19-94 20-46 - 52 



BaO 31-15 30-70 +45 



H,0 13-03 12-62 +41 



100-21 100 



Hier stimmen die Beträge nahe überein. Der Gehalt an 

 Krystallwasscr berechnet sich zu 5-41%, also etwas höher, 

 als dem Wasserverkist bei 100° entspricht. 



Hier die Entscheidung 'zu treffen, ist schwierig. Weil der 

 Fall, in welchem der Zeolith im ursprünglichen Zustande 

 etwas wasserreicher war als die Analyse angibt, wahrschein- 

 licher ist als der Gegenfall und weil bei dieser Annahme die 

 Analyse zu einfacheren Zahlen führt, so mag einstweilen die 

 zuerst angeführte Formel angenommen werden: 



Si..,Al2BaHeOj.,.Aq = SiH^O^.Si^AlaBaH^Og . Aq. 



Die im I. Teile der Abhandlung angeführte summarische 

 Formel ^äre durch XKl)2W zu ersetzen. 



31. Thomsonit. 



Bisher wurde der Thomsonit für eine einfache Verbindung 

 gehalten und es wurde für alle Vorkommen dieselbe Formel 

 angenommen, doch zeigen die Analysen so große Unter- 

 schiede, daß die Vermutung einer isomorphen Mischung be- 

 rechtigt erscheint, obwohl Krystallmessungen an den ver- 

 schieden zusammengesetzten Vorkommen bis jetzt noch fehlen. 



Die bisherigen Analysen sind nicht an Krystallen, sondern 

 an Aggregaten ausgeführt, deren Reinheit nicht immer sicher 

 war. Als neuere Analysen werden hier die folgenden an- 

 geführt: 



1. Böhm. Leipa. M. Mau ritz. Asbestartig. Z. Kryst., 54 

 (1915), 409. 



2. Zechra Zkaro. K. D. Glinka. Undeutl. Krystalle. Z. Kryst., 

 46 (1909), 287. 



3. Faröer. C. Hersch. Dana System (1892), 608. 



